JOURNAL T'E niYSIQUE, O E CIIIMIE 79 



On aimiie les sabres de Jamas a la manufacture de Klingenthal , 

 pres de Strasbourg. 



Void un apper^u dcs diff'ercns etats ou le fer pent se trouver. 



La fonte , qui est le preiiaer etat qu'a le fer dans les fonderies , 

 est dii fer,de roxvi?,ene, et dn carhoiie a L'elat concrct et divi- 

 sible. Elle est fragile et non malleable. 



L'acier cdmente est du for et du carboue a I'etat elastique. II 

 s'etend sous le marteaii , ct se soude a iine chaltur blanche. 



L'acier fondu est dii fer , du carbonc « I'etat aeri forme , et 

 un pen d'oxyg(^ne tpi'on ajoute dans I'operation. 11 jiartage 

 q-ulques-unes des (jualitrs de la fontc , puiiqn'il poss^de les 

 me lies principcs consticutifs, mais il n'obeit'pas si bicn au mar- 

 teau , et ue se soude pa«. 



Le Jer est le dernier dc gre do perfcciion duraeta], II est sans 

 combinaison, et possede le maximum de la nialleabilite. 



La fonte a'cbticnt , conime Ton sait , en fondant Ics dilfe- 

 rentcs mines de fer avec du chaibon. La fonto varie sulvant la 

 nature de la mine. On a la fonte blanche, et la fonte grisc. 



Le fer s'obticnt en cliauffant cctte fonie , et la travaillaiit sons 

 le gros marteau qui en esprirae toutes les parties heterogenes. 



L'acier de cementation s'obticnt en combinant du charbon avec 

 du fer. Voici le precede qn'on suit. On choisit du charbon de 

 bi is blanc prepare avec soin , et on le rednit en poudrc. On a 

 un grand fourncau t^uadraugulaire, a-peu-pres coui;iie ceux des 

 verreries. II a 9 pieds sur 1 1 en oeuvre. II contient denx grandes 

 caisses de briques , de lo pieds de long , sur 2 pieds 6 pouces de 

 large, et autant de profondenr. La tiamme circule antour de 

 ces caisses. On met au fbnd de chacune de ce? caisses deux a trois 

 pouces de la poussiere du charbon dont nous venons de parlor. 

 On pose 1^-dessus une couche de barreaux de fier, ensuite une 

 couche de cliarbons, d'un demipouce , puis du fer , et ainsi de 

 suite jusqu'a ce que les caisses soient remplies. On les ferme en- 

 suite avec un melange de terre ii four et de sable, pour emp^- 

 cher tout acces de I'au-. 



On allume le feu, en angmentant la chauffe pendant quarantc- 

 huit lieures ; ensuite on tise forteui^nt. Le sixienie jour on tire des 

 barres d'essai a divers intervalles. L'ouvrier les casse et juge par 

 leur grain. ... si elles sont converties en acier. Lorsqu'elles le 

 sont , on laisse eteindre le feu , et le douzieme ou treizienie jour , 



on tire la charge des creusets. 



